[3] Gold von Sysertsk am Ural. 



Für das zweite: Au = 0*775 

 Ag = 0-225 



1-000 



Beide haben demnach völlig gleiche Zusammensetzung und die 

 ganz geringen Abweichungen können füglich auf die geringe Menge der 

 zur Dichtenbestimmung angewendeten Substanz zurückgeführt werden, 

 welche bei jedem andern specifisch leichteren Minerale hinreichend 

 wäre; bei dem so schweren Golde aber schon einen etwas fühlbaren 

 Beobachtungsfehler herbeiführen kann. 



Sämmtliche Goldkrystalle sind oberflächlich matt glänzend, nur 

 ziemlich eben, und mit nicht scharfen, sondern abgerundeten Kanten 

 und nicht ganz spitzen Ecken. Doch kann dieses als keine Abreibung 

 der Krystalle angesehen werden, ja dieselben zeigen, trotzdem, dass 

 sie aus einer Wäsche stammen, keinerlei bemerkbare durch Reibung 

 hervorgebrachte Formveränderungen. 



Die beobachteten Formen sind an den Kryställchen folgende: 

 Häufig ist 111 ; die kleinsten Krystalle sind ebenflächig, die grösseren, ins- 

 besondere wenn die Achsenlänge etwa 2 Millimeter und darüber erreicht, 

 haben beinahe durchwegs rauh drusige Flächen. 



Häufig ist auch 111, 110; die Combinationskanten zwischen 111 

 und 110 sind nicht immer scharf, sondern etwas abgerundet. 



Auch 111, 311 und 111, 110, 311 finden sich nicht gar so 

 selten vor. Dass die Flächen 311 wirklich das sind als was sie hier 

 bezeichnet erscheinen und nicht der gemeinen Form 211 ange- 

 hören, wurde durch Messung der Neigung zwischen 111, 113 unter 

 dem Mikroskope nachgewiesen. Der Winkel soll 150° 30' betragen, 

 durch Messung wurden Werthe gefunden, die auf wenige Grade, ja selbst 

 auf einen Grad gut übereinstimmen, was eine hinlänglich gute Ueber- 

 einstimmung ist bei Messungen von kleinen unebenen Flächen, die zu- 

 dem nur mit der Hand unter dem Mikroskope eingestellt werden 

 können. 



Auch die Combinationen 111, 201 konnten, wiewohl selten beob- 

 achtet werden. 



Nur einmal aber fand sich die Form 100, 201 vor. 



Die Zahl der beobachteten Combinationen und einzelnen Formen 

 ist demnach keine bedeutende. 



Sehr häufig sind jedoch die Verzerrungen der Krystalle. Die 

 Octaeder sind entweder in der Richtung einer trigonalen Achse verkürzt 

 wie Taf. I, Fig 4 eine solche Form zur Darstellung bringt, oder haben 

 dieselben einen rhombischen Typus, indem sie in der Richtung einer 

 rhombischen Achse verlängert erscheinen. 



Das Hexaeder erscheint in der Richtung einer quadratischen Achse 

 verlängert. 



Häufig ist die ungleich grosse Entwicklung von Flächen zu bemerken 

 und das gänzliche Verschwinden einiger derselben anzutreffen, wie auf 

 Taf. I, Fig. 7 an der Combination 111, 110, 311, 100, wo neben der un- 

 gleichen Centraldistanz der Flächen 311 auch die Flächen 100 und 110 

 unvollzählig sind. In Taf. I, Fig. 2 fehlen wohl einige der ungleich gross 

 entwickelten Flächen von 311 als auch von 100. Dass solche Krystalle 



